( 99^ ) 

 n'avait employé jusque-là qu'isolément ou juxtaposé à la mnrouuerie, a été 

 utilisé comiue armature intérieure de pièces de béton ou de mortier, en vue 

 d'en augmenter la résistance. 



» Toutefois les Ingénieurs, habitués à n'employer que les matériaux dont 

 ils comprennent la résistance, ont refusé, jusqu'à présent, d'utiliser les 

 bétons armés, et ils ont fait une objection qui, à première vue, paraît très 

 grave. Essayés par traction simple, les mortiers se brisent en i)reuant un al- 

 longement d'un dixième de millimètre environ. Or, le fer ne produit sous 

 cet allongement qu'une résistance de s'-''' par millimètre carré, et l'on doit, 

 par suite, admettre qu'il ne peut pas travailler davantage dans les bétons 

 armés avant que ceux-ci se brisent au moins jusqu'aux armatures qu'ils 

 renferment : les fissures compromettraient la durée de ces constructions. 



» J'ai fait des expériences pour élucider la question. 



» Les prismes d'essai étaient formés de mortiers ou de bétons renfer- 

 mant, en diverses proportions, du ciment de l'orlland, du sable et parfois 

 du gravier. Ils avaient une section carrée de 6'" de côté et une longueur 

 de Go"". Pour l'essai, chaque prisme a été placé verticalement et encastré par 

 son extrémité inférieure dans une poutre en bois, l/extrémité supérieure 

 était coiffée d'un chapeau portant, en porte à faux, un demi-fléau horizontal 

 de ^o'^"' de longueur, à l'extrémité duquel on suspendait des poids. 



» L'allongement de la face tendue et le raccourcissement de la face 

 comprimée étaient uniformes entre les deux encastrements; on les mesu- 

 rait au moyen d'appareils à miroir d'une grande sensibilité. 



» J'ai fait de nombreux essais; je choisis, pour en indiquer ici les ré- 

 sultats, le n" 34 relatif à un prisme en mortier dosé à 433'^^ de ciment par 

 mètre cube de sable et armé de trois fils de fer non recuit de fi""", 2.5 de 

 diamètre. Le moment de flexion du prisme a été porté jusqu'à 78'^'''",68, sans 

 provoquer la rupture. Puis, dans le but d'étudier l'effet du renouvellement 

 des déformations, on a soumis le prisme à 139002 répétitions de moments 

 de flexion, variant de S^'^^'", 58 à 55^^"\ 58 et séparées par autant de retours 

 à la position d'équilibre. 



» Après cette double épreuve, le prisme semblait intact dans toute la 

 partie comprise entre les encastrements, et cependant le mortier de sa Hice 

 soumise à l'extension avait subi, dans la |)remière flexion, un allongement 

 de i'""',98, c'est-à-dire vingt fois plus grand que l'allongement de o""",io 

 que les mortiers analogues ne peuvent supporter sans se rompre. 



» Pour reconnaître avec certitude si les frbres les plus allongées du mor- 

 tier n'étaient pas fissurées, je les ai fait détacher, au moyen d'une scie à 



